858 C. Doelter, 



Das künstliche Kalksilikat wurde zuerst durch 5 Stunden 

 bei 1290° im Heraeusofen erhitzt und war bereits bei dieser 

 Temperatur gefrittet, bei 1300° war es eine vollkommen kom- 

 pakte Masse, die aber noch nicht ganz flüssig gewesen war. 



Bei 1370° war die Masse glasig und äußerlich gerundet, 

 dies dürfte demnach auch als Schmelzpunkt bezeichnet 

 werden, bei 1440° war das Schiffchen mit einer erstarrten 

 Flüssigkeit angefüllt, als es aus dem Ofen lierausgenommen 

 wurde. 



Schmelzpunkt des Wollastönits. 



Ich hatte schon früher den Schmelzpunkt von natürlichem 

 WoUastonit zwischen 1245 und 1265° bestimmt. 



Es wurden nun nochmals sowohl im Heizmikroskop als 

 im Heraeusofen bei langsamem Erhitzen durch viele Stunden 

 die Schmelzpunkte bestimmt. 



WoUastonit von Diana sintert bei 1240°, bei 1270° ist 

 er ganz fest zusammengebacken, bei 1290 bis 1300° zu- 

 sammengeschmolzen. (Bestimmung im Heraeusofen.) 



WoUastonit von Kimito (Finnland). Ein von der 

 Mineralienhandlung Böhm in Wien bezogener WoUastonit ist 

 mit Calcit verunreinigt, wodurch vielleicht der etwas höhere 

 Schmelzpunkt erklärlich ist. 



Das Mineral von Kimito hat nach der Analyse von 

 E. Dittler folgende Zusammensetzung: 



SiOg 51-77 



Cad 47-65 



MgO Spur 



Fe^Og 0-14 



Hgb 0-29 



99-85 

 =r 2 - 902 1 



Der WoUastonit von Kimito, unter dem Heizmikroskop 

 erhitzt, zeigte bis 1260° keine Veränderung, wenn man feinstes 



1 Bestimmung von Dr. H. Leitmeier. 



